- 95 - 



gar nicht leidet und worüber in der Abhandlung von Jac- 

 q II e I a i n das Nothige angefülut wird. 



Was den hermetischen Verschluss der Normalflüssig- 

 keit betrifft . so habe ich 5 k. C. derselben durch 4 Tage in 

 der einen kurzen Röhre offen stehen gelassen, und verglich 

 dann die Nuance derselben mit 5 K. C. einer und derselben 

 Norraalflüssigkeit, die in der andern gut verkorkten Röhre 

 aufbewahrt wurden und konnte nicht den geringsten Unter- 

 terschied in der Nuance der beiden bemerken^ so dass bei 

 dem Umstände, dass die Bereitung der Normalflüssigkeit 

 nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nimmt, und deshalb 

 man sich dieselbe jedesmal von Neuem bereiten kann als 

 man eine Reihe von Proben vornimmt, der hermetische Ver- 

 schluss der Röhre entbehrlich wird, Avenn man gerade nicht 

 im Besitze eines Gebläses ist , um die Röhre an ihrem obe- 

 ren Ende zuzuschmelzen. Bei Bestimmung der Kupferhälte 

 der Agorder Erze und Hüttenproducte filtrirte ich die ammo- 

 niakalische Flüssigkeit von dem durch Ammoniak gefällten 

 Eisenoxyde ab, süssle dasselbe mit heissem Wasser aus, 

 bis das Aussüsswasser farblos erschien. Allein das so ge- 

 fällte Eisenoxyd enthält immer hartnäckig eine bei analyti- 

 scher quantitativer Bestimmung des Kupfers nicht zu ver- 

 nachlässigende Menge Kupfer, wovon man sich leicht da- 

 durch überzeugt, dass man das ausgesüsste Eisenoxyd noch- 

 mals in wenig verdünnter Salpetersäure oder Chlorwasser- 

 ßtoffsäure auflöst , die Lösung wieder mit Ammoniak im Ue- 

 berschuss versetzt und den Niederschlag sich vollständig 

 absetzen lässt. Die Flüssigkeit erscheint , und zwar nach 

 dem grösseren oder geringeren Eisengehalt mehr oder min- 

 der blau gefärbt. Ich überzeugte mich durch einen Ver- 

 such von der Grösse des Verlustes, den man erleidet, 

 wenn man den Kupferhalt bei einmaliger Füllung des Ei- 

 senoxyds durch Ammoniak bestimmt und fand, dass 

 die Kupfermenge so gering ist (^0,007 bei 2 Grammen der 

 angewendeten an Eisen sehr reichen Erze und Hüttenpro- 

 ducte) . dass sie bei Kupfergruben , wo wenig Eisen vor- 

 handen ist, vernachlässigt werden kann, wodurch zugleich 

 das Abdampfen der nun mehr diluirten Flüssigkeit erspart 

 wird . die durch die wiederholte Auflösung des Eisenoxyds, 



